40 



0. Mngge, 



zonen kommt der pseudohexagonale Charakter des Kupfer- 

 glanzes insoferne ebenfalls zum Ausdruck, als die beiden 

 Formen (20L und (131 zusammen nahezu eine hexagonale 

 Pyramide II. Ordnung 1 bilden und die zugehörigen Grund- 

 zonen nahezu die Randkanten einer Pyramide I. Ordnung. 



Zur Erzeugung der Lamellen nach 201) genügt ein Druck, 

 der das Manometer der Presse nur eben ansprechen läßt. Auf 

 frischen, stark glänzenden, muschligen Bruchflächen wurden 

 nach 500 Atm. Druck schon feine Lamellen erkennbar. Die 

 Lamellen nach (131 ) entstanden vielleicht erst bei etwas höheren 

 Drucken. Charakteristische Präparate wurden bei Drucken 

 von etwa 10 000 Atm. erzielt, indessen ergaben Versuche, daß 

 man an kleinen Kristallen Lamellen sowohl nach (201) wie- 

 nach (131) schon dadurch hervorrufen kann, daß man einen 

 kleinen Stahlzylinder d = 2 mm) über die Fläche (001) eines- 

 auf etwas nachgiebiger Unterlage liegenden Kristalls unter 

 Druck der Finger derart rollen läßt, daß die Achse Y des 

 Kupferglanzes liegt. 



Den Verlauf der Lamellen auf gewöhnlichen Flächen 

 zeigt Fig. 5. Charakteristisch ist. daß die Spur der Lamellen 

 nach (201) auf (110 ) mit der Kante zur Basis einen Winkel 

 von nahezu 60°. nämlich 59° 2' einschließt, die Fläche erhält 

 also, wenn vorher schon eine oszillatorische Kombinations- 

 streifung nach (hhli vorhanden war. dadurch eine pseudo- 

 liexagonale Streifung. wie sie die Basis bei Zwillingsbildung 

 nach (130) und gleichzeitiger oszillatorischer Kombinations- 

 streifung nach (Okl) gewöhnlich aufweist, und jene Streifung 

 auf (110) fällt auch mit der auf der Basis zusammen, wenn 

 gleichzeitig Zwillingsbildung nach (112) eintritt. Säulenrlächen 

 mit Zwillingsstreifung nach (201 kann man daher mit Basis- 

 flächen in Zwillingslage nach (112) verwechseln, wenn man 

 nur die Lage der Streifung beachtet oder der Reflex der La- 

 mellen nach (201) nicht deutlich ist. 



Da ferner ^201 1 fast mit einer Fläche 131 eines nach 

 (110) verzwillingten Teiles zusammenfällt, liegt die Zwillings- 

 streifung nach (131) auf (001 ) fast so wie die Zwillingsstreifung 



1 wenn man die gewöhnlichen Formen des Kupferglanzes als pseudo- 

 liexagonale I. Ordnung bezeichnet. 



